178 H. F. Weber, Leitungsvermögen der Metalle. 



Der in diesen Zahlen sich aussprechende, verhältnissmässig 

 hohe Grad von Uebereinstimmung zwischen den beobach- 

 teten und den berechneten Werthen des Quotienten —^ 



lässt es wohl als höchst wahrscheinlich erscheinen, dass 

 die Beziehung 



h = ^0 l ^ + b • Co \ 



Ausdruck der Wirklichkeit ist. 



5. Nach dem in (2) beschriebenen Verfahren zur Be- 

 stimmung der absohlten Wärmeleitungsfähigkeit können 

 nur für verhältnissmässig gute Wärmeleiter ganz sichere 

 Kesultate gewonnen werden. Für schlechtere Wärmeleiter, 

 wie Blei, Wismuth u. A. wird der Einfluss der äusseren 

 Wärmeleitung auf den zeitlichen Verlauf der Differenz der 

 Temperaturen je zweier diametral gegenüberliegender Riug- 

 stellen ein viel zu grosser, als dass die Grösse des inneren 

 Wärmeleituugsvermögens ganz sicher ermittelt werden 

 könnte, weil jeder kleine, in der Ermittlung des äusseren 

 Wärmeleitungsvermögens begangene Fehler den aus den 

 Beobachtungen berechneten Werth des inneren Wärme- 

 leitungsvermögens ganz erheblich fälscht. Die soeben con- 

 statirte Beziehung zwischen dem Wärmeleitungsvermögen 

 und dem electiisclien Leitungsvermögen Hess es aber als 

 wünschenswerth erscheinen, auch die schlechter leitenden 

 Metalle auf das Verhältuiss ihrer beiden Leitungsvermögen 

 zu untersuchen. 



Ich habe desswegen zur Bestimmung des absoluten 

 Wärmeleituugsvermögens schlechter metallischer Leiter ein 

 anderes Verfahren benutzt, das dem Verfahren nachgebildet 

 ist, mittelst dessen ich im vorigen Jahre das absolute 

 Wärmeleitungsvermögen der Flüssigkeiten bestimmt habe. 



